164 KLEMENT. — ANALYSES CHIMIQUES DE QUELQUES Ja-nV. 



MICA GHROMIFERE DE SALM-CHATEAU. 



Parmi les échantillons des minéraux de Belgique du Musée royal 

 d'histoire naturelle, un minéral, provenant de Salm-Château, por- 

 tait l'étiquette de pyrophyllite. On sait qu'autrefois, après la décou- 

 verte de cette espèce minérale dansles environs de Spa, on a déter- 

 miné, comme s'y rapportant, un grand nombre de substances 

 d'aspect semblable, mais dont les propriétés physiques et chi- 

 miques sont différentes de celles de la pyrophyllite (i). Le minéral 

 en question forme des lamelles ondulées, entrelacées, d'un beau 

 vert émeraude ou d'un blanc argenté, qui sont orientées à peu 

 près parallèlement et constituent un mince enduit schisteux sur le 

 quartz de filon; elles apparaissent donc dans les mêmes conditions 

 que la pyrophyllite vraie. Ces lamelles non élastiques, tendres, 

 d'éclat nacré, fondent au chalumeau en un émail blanc. Elles 

 enchaînent de petits grains de quartz en grand nombre, de sorte 

 qu'il me fut impossible d'éliminer tout à fait ce dernier corps dans 

 la substance soumise aux recherches chimiques. Après un essai 

 qualitatif, qui montra surtout la présence du chrome, un grand 

 nombre de ces petites lamelles furent choisies à la loupe pour l'ana- 

 lyse quantitative ; celle-ci donna le résultat suivant : 



III. Le poids spécifique fut trouvé, à l'aide du pycnomètre, égal à 2,819, ^^ opé- 

 rant sur 1,7846 gramme de substance. 



0,7010 gramme de substance, séchée à 110" et fusionnée d'après la méthode de 

 Sipocz par les carbonates alcalins, donna o,o326 gr. d'eau, 0,8202 gr. de silice, 

 o,23g5 gr. d'alamine, o.ooSg gr. d'oxyde de chrome, 0,01 65 gr. de peroxyde de fer, 

 0,0019 gr. de chaux et 0,0748 gr. de pyrophosphate de magnésium. La séparation 

 du chrome d'avec le fer et l'alumine fut exécutée par le chlore. 



o,563o gramme de substance, séchée à 110° et attaquée par l'acide fluorhydrique, 

 donna o,o635 gr. de chlorures de sodium et de potassium et 0,1297 gr. de chloropla- 

 tinate de potassium. 



(1) Citons, entre autres, l'exemple de la damourite qui, avant le travail de MM. de 

 Koninck et Davreux [Recherches sur les minéraux belges (Bull. Ac ad. Roy. de 

 Belgique, 2^ série, t. XXXIII, 1872, p. 324)] n'avait pas été distinguée de la pyro- 

 phyllite. Dumont, en outre, a considéré comme pyrophyllite l'élément micacé des 

 roches cristallines de l'Ardenne; MM. de la Vallée et Renard ont montré que c'était 

 à la séricite qu'il fallait le rapporter. 



